SÉANCE DU k ÀYRJL 1853 . 
3 lilx 
broyé. li peut partager son acide avec la chaux caustique avec 
laquelle on le mêle, et reformer ainsi le sous-. sel insoluble . 
Cette faculté ne se manifeste pas dans le carbonate de chaux 
naturel broyé. Il paraît exister, entre le carbonate lentement ré- 
généré et non cristallisé et le carbonate compacte broyé, une diffé- 
rence analogue à celle reconnue entre la silice gélatineuse et le 
quartz pulvérisé. 
Dans les mortiers où la chaux est unie avec la silice , ou Y alu- 
mine, ou le peroxyde cle fer , le composé converge vers une limite 
de saturation et de solidification rappelant les lois minéralogiques 
que nous venons d’énoncer au sujet des sous-carbonates. 
S’il y a plus de chaux qu’il n’en faut pour constituer le sous- 
silicate à deux équivalents de base pour un équivalent d’acide, la 
chaux absorbera de l’acide carbonique jusqu’à neutralisation de 
la base excédante ; et cette absorption s’arrêtera , sous l'eau ordi- 
naire, dès que la proportion de deux équivalents de chaux, pour 
un équivalent d’acide terreux ou volatil, aura été atteinte. Le mor- 
tier se trouvera ainsi constituer un mélange de sous-carbonates et 
de sous- silicates, de sous-aluminates, où deux équivalents de chaux 
correspondront à un équivalent des divers corps négatifs. 
Les propriétés des divers sous-sels de chaux que nous venons 
de signaler sont parfaitement d’accord avec les caractères des 
sous-sels de chaux avec silice, alumine et oxyde de fer, que 
M. Pelouze a formés directement par précipitation chimique : 
sous-sels insolubles dans l’eau sucrée qui est le dissolvant ordinaire 
de la chaux libre. 
Les sous-sels de chaux des mortiers et des ciments offrent de 
l’eau combinée, absolument comme les hydro-carbonates et les 
liydro-silicates de la nature. Les proportions de l’eau combinée 
semblent satisfaire aux lois suivantes : 
1 sous-carbonate. 1 sous-silicate. 1 sous-aluminate. 
Equivalents : 
1/2 eau. 5 eau. 71/2 eau. 
On remarquera que la proportion d’eau est décroissante en pas- 
sant de l’alumine à la silice et à l’acide carbonique. 
La faculté de fixer de l’eau en combinaison chimique est donc 
d’autant plus faible que l’acide combiné avec la chaux est doué 
de propriétés négatives plus énergiques. L’eau ne paraît jouer 
qu’un rôle supplémentaire à celui de l’action saturante de l’acide. 
Les sous-silicates et sous-aluminates ne sont stables qu’à la ma- 
